Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 605 
1. Schichte Nr. 2; 2. Schichte Nr. 4; 3. Schichte Nr. 4, 2 Klafter 1 Fuss 
mächtig. 
i. 2. 3. 
Aschengehalt in 100 Theilen 3-4 4-3 5 3 
Reducirte Gevviehts-Theile Blei . . . . 15-00 14 20 13-45 
Wärme-Einheiten 3390 3209 3039 
Aequivalent einer Klafter 30 'weichen 
Holzes in Centner 15 5 16‘3 17-2 
7 ) Mineralien von Ischl. Zur Untersuchung übergeben vom Herrn Sections- 
rath Wilhelm Hai ding er. 
I. Ein orangefarbes , derbes, halb durchsichtiges Mineral, auf Anhydrit 
aufsitzend. 
In 100 Theilen wurden gefunden: 
Chlor 1-12 102 
Schwefelsäure.... 46 -55 46-77 
Magnesia 12-23 12-83 12-44 
Natron 16-05 
Eisenoxyd 0-28 
Wasser 23-10 23-08 
99-33 
Ein anderes sehr reines Stück ergab folgende Resultate: 
Chlor 0-31 
Schwefelsäure 47 61 47-78 
Magnesia.... 12‘09 12-15 
Natron 18-00 
Eisenoxyd ... 0 ■ 08 
Wasser 21-49 21-50 21-51 
99-58 
Das specifische Gewicht wurde = 2-251 gefunden. 
Diese Zusammensetzung entspricht der Formel : 
Na 0 . S0 3 -f MgO S0 3 + 4 HO. 
Das Mineral ist daher identisch mit dem von John aufgestellten Blödit. 
II. Mit dem eben angeführten Minerale fanden sich farblose, auch röthlich 
gefärbte durchsichtige Massen, deren Analyse die Zusammensetzung des Löweites 
ergab. 100 Theile enthielten : 
Schwefelsäure 
52-53 
Magnesia 
. ... 14-31 
Natron 
18-58 
Wasser 
14-80 
Eisenoxyd 
Chlornatrium 
jspuren 
100-22 
Nähere Angaben über diese beiden Mineralien werden vom Herrn Sections- 
rath Haidinger für die Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften vorbereitet. 
8) Bleiglanz von Wisowitz. Zur Untersuchung eingesendet von Hrn. Woitek. 
Die eingesendete Probe ergab in 100 Theilen einen Gehalt von 0-25 Pro- 
cent Silber. 
9) Portland -Cemente. Zur Untersuchung eingesendet >on Herrn Themas 
Sc ho en. 
K. k. geologische Roichsanstalt 7. Jahrgang 183R« 111 
78 
